41 8 ACADEMIE 



plomb recemment fondue & reduite en poll- 

 dre , a donne im regale qui furnageoit le 

 plomb revivifie , qui fe brifoit fous le mar- 

 teau , c^doit a la lime, & montroit la plupart 

 des caraclens de Cacicr. (^Expcr. no & in. ) 



j°. La mC-me fonte pouffee a la fufion , foit 

 avec Y hematite noire, ioit avec le precipite de 

 vitriol de mars rougi dans un creufet 6z encore 

 magnetique , foit avec une chiux defir^oh- 

 tenue par la calcination da fer forge, & non 

 magnetique, a donne un regule qui n'etoit 

 que du fer tres-dudtile :(e.r/7. j)2, ^j &c)^): 

 cependant avec \e fafran de mars de Dylta, le 

 regule a paru s'approcher de I'etat d'acier : 

 ( exper. ^5 ) : avec la chaux de fer caflant a 

 chaud , elle a donne un fer qui avoit le meme 

 v\ce\{exp. tzcf) : avec la chaux de fer caffant 

 a froid , elle a produit un excellent acier. ( exp. 



128.) 



8^. M. Bergman n'avoit traite la fonte avec 

 la plombaginc qu'a la cementation , il avoit 

 feulement obferve qu'elle n'kvoit rien perdu 

 de fon pcids , & le regule s'etant egare , il 

 n'avoit pu Texaminer ( exper. ijo ). Cette 

 experience m'a paru une des plus importan- 

 tes ; je Pai repdt^e au feu de fufion avec la 

 fonte grife de Foucherans en Franche-Comt(^ , 

 150 grains mis en trois morceaux dans un 

 creufet rempli de plombagine pulverifee, out 

 donne un feul regule dans lequel les trois 

 morceaux ^toient bien reunis, formant nean- 

 moins une maffe plutot quarree que globu- 

 leule, pefant, apres avoir ete bien nettoyee. 



